( t483 ) 



produit du chlorure d'aluminium qui se volatilise. Ces deux substances 

 peuvent d'ailleurs être recueillies et utilisées pour régénérer l'aluminium. 



» La réaction est immédiate et intégrale, en sorte que l'on peut calculer 

 à l'avance le taux de l'alliage. 



Les données thermocliimiques permettent, dans la plupart des cas, de 

 prévoir si la réaction est possible. Elle se passe toujours s'il y a une diffé- 

 rence positive notable entre la chaleur de formation du sulfure métallique 

 employé et celle du sulfure d'aluminium. Ainsi, les chaleurs de formation 

 étant pour 



<:«! 



APS 4i,4 



NIS 19,4 



ZnS 43,0 



MnS 45,2 



le sulfure de nickel réagit, tandis que les sulfures de zinc et de manganèse 

 ne réagissent pas. 



» Les chlorures métalliques peuvent réagir, alors même que leur chaleur 

 de formation est un peu supérieure à celle du chlorure d'aluminium. 



Ainsi AP Cl exigeant 53"=*', 6 et Mn" Cl 56""', on obtient cependant un alliage 

 de manganèse avec départ de chlorure d'aluminium. 



» En définitive, j'ai pu préparer dans un simple four Perrot de labora- 

 toire, à une température peu supérieure à celle de la fusion de l'aluminium, 

 des alliages des métaux réfractaires tels que le nickel, le manganèse, 

 le chrome, etc. 



» Il est à remarquer qu'une partie au moins du sodium, que l'aluminium 

 contient fréquemment, est éliminée par ce traitement. On constate facile- 

 ment que le sulfure d'aluminium, provenant de l'opération, a une réaction 

 nettement alcaline et l'on peut doser le sodium entraîné. 



» Aluni iniiiin-nickel. — On emploie la malle Bessemer raffinée de nickel, corres- 

 pondant à la formule Ni S et que l'on obtient industriellement très pure. Ce produit a 

 l'avantage d'èlre moins cher que le nickel métallique et que son oxyde. 



» On fond ensemble les quantités voulues d'aluminium et de malle, ou bien on 

 projette la malle par fragments dans le bain d'aluminium. La réaction est immédiate 

 et se fait avec incandescence. J'ai préparé ainsi des alliages contenant jusqu'à 

 20 pour 100 de nickel. A celte teneur, l'alliage est cassant et cristallise par refroidisse- 

 ment. 



» Aluiniiiium-nianganèse. — On projette par fragments du chlorure manganeux 

 anhydre dans l'aluminium fondu. 



11 Le chlorure d'aluminium se volatilise rapidement et peut être recueilli dans un 



